Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
62,0 % - 64,0 %
Reliquat
Impuretés [% (m/m)] :
Aluminium
Fer
Nickel*
Plomb
Étain
≤ 0,05 %
≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
2. Alliages de cuivre, zinc et aluminium
2.1. CuZn42Al
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn42Al
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Aluminium
57,0 % - 59,0 %
Reliquat
0,1% - 0,3%
Impuretés [% (m/m)] :
Fer
Plomb
Étain
≤ 0,3 %
≤ 0,2 %
≤ 0,3 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
3. Alliages de cuivre, zinc, aluminium et étain
3.1. CuZn35Al1.5Sn
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn35Al1.5Sn
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Aluminium
Etain
64,0 % - 66,0 %
Reliquat
1,4 % - 1,6 %
0,5 % - 0,7 %
Impuretés [% (m/m)] :
Fer
Manganèse
Nickel
Plomb
Silicium
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
≤ 0,2 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
4. Alliages de cuivre, zinc, aluminium, silicium et fer
4.1. CuZn35AlSiFe
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn35AlSiFe
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Aluminium
Silicium
Fer
62,5 % - 64,5 %
Reliquat
0,5 % - 0,85 %
0,5 % - 0,8 %
0,04 % - 0,1 %
Impuretés [% (m/m)] :
Nickel
Plomb
Etain
≤ 0,09 %
≤ 0,15 %
≤ 0,1 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
5. Alliages de cuivre, zinc et arsenic
5.1. CuZn38As
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn38As ou CW511L
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Arsenic
61,5 % - 63,5 %
Reliquat
0,02 % - 0,15 %
Impuretés (% (m/m) :
Aluminium
Fer
Manganèse
Nickel
Plomb
Étain
≤ 0,05 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
≤ 0,3 %
≤ 0,2 %
≤ 0,1 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
5.2. CuZn30As
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn30As ou CW707R
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Arsenic
69,0 % - 71,0 %
Reliquat
0,02 % - 0,06 %
Impuretés (% (m/m) :
Fer
Manganèse
Plomb
Étain
≤ 0,05 %
≤ 0,1 %
≤ 0,07 %
≤ 0,05 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
6. Alliages de cuivre, zinc, arsenic et aluminium
6.1. CuZn35Al-C
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn35Al-C
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Arsenic
Aluminium
63,0 % - 64,5 %
Reliquat
0,04 % - 0,14 %
0,2 % - 0,7 %
Impuretés [% (m/m)] :
Fer
Manganèse
Plomb
Étain
≤ 0,3 %
≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
≤ 0,3 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
7. Alliages de cuivre, zinc, arsenic, antimoine et aluminium
7.1. CuZn38AsSb
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn38AsSb ou CC771S
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Zinc
Arsenic
Antimoine
Aluminium
62,0 % - 65,0 %
Reliquat
0,02 % - 0,04 %
0,02 % - 0,05 %
0,45 % - 0,70 %
Impuretés [% (m/m)] :
Fer
Manganèse
Nickel
Plomb
Étain
≤ 0,2 %
≤ 0,1 %
≤ 0,2 %
≤ 0,2 %
≤ 0,3 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
8. Alliages de cuivre, zinc et plomb
8.1. CuZn40Pb2 et CuZn39Pb2
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
CuZn40Pb2 ou CW617N*
CuZn39Pb2 ou CW612N*
B, C et D
(*) Alliages avec des teneurs en certains éléments plus restrictives que celles mentionnées dans les normes européennes (cf. tableau ci-dessous).